einiger brasilianischer Titanmagneteisensteine. 



111 



Wohl der Erste, der, soweit mir die Literatur zu Gebote 

 stand, hierüber von schwedischen und norwegischen Titan- 

 eisen berichtet, war Neef (1882), der das Eisenerz eines 

 nordischen diluvialen Diabasgeschiebes isolirte und in Schliffen 

 mit HCl ätzte. 



Das Eisenerz zeigte hierbei auf der Schliff fläche „deut- 

 lich sich schiefwinkelig schneidende Streifensysteme, welche 

 auf eingewachsene Titaneisenlamellen zu verweisen scheinen. 

 Die Winkel, unter denen sich selbe schneiden, sind gleich 

 den beiden Winkeln, welche die Kanten des Grundrhomboeders 

 des Titaneisens einschliessen." — Neef machte auch Atz- 

 versuche an den Titaneisen von Egersund und Tellemarken, 

 Norwegen, in denen er neben Spinell (Hercynit) gleichfalls 

 Titaneisenkörner und titanführende helle Lamellen regelmässig 

 angeordnet fand; letztere wurden aber von kochender HCl 

 merklich unter Abscheidung von Titansäure angegriffen, ebenso 

 wie in den von mir untersuchten Titanmagneteisen von Cataläo, 

 Aguasuya und Ilha Cardoso. 



Hieraus ist wohl der Schluss zu ziehen, dass die ein- 

 gelagerten Ti-Lamellen, die ja auch in den optischen Eigen- 

 schaften öfters sich unterscheiden und in der Farbe, keines- 

 wegs in allen Eisenerzen dieselbe chemische Zusammensetzung, 

 wie solche für Furquilha-Eisen an reingetrumtem Material 

 bestimmt wurde, zeigen werden, sondern bald reicher an 

 MgTi0 3? bald reicher an MnTi0 3 sein dürften. 



Grüner Eisenspinell ist als häufiger accessorischer Ge- 

 mengtheil vieler Titanmagneteisensteine bekannt (vergl. J. F. 

 Kemp, A brief review, p. 94). Der in manchen Analysen von 

 Titanmagneteisen constatirte Reichthum an MgO kann aber 

 sicher nicht immer auf Spinell bezogen werden, sondern ist 

 als Geikielith mit FeO an Ti0 2 gebunden in Form der ein- 

 gelagerten Titanlamellen. Ein Beispiel hierzu giebt die Analyse 

 des Eisens von Alnö, frei von A1 2 3 und fast frei von Si0 2 ; 

 in diesem kommen nur 12,14 °/ Ti0 2 vor, vollkommen ge- 

 nügend, um mit den 8 °/ Mg die thatsächlich beobachteten 

 Titanlamellen zu erklären. Chlorospinell fand sich nach dem 

 Lösen dieses Eisenerzes keiner vor. 



Auch das Vorkommen von Korund in Titanmagneteisen 

 ist schon bekannt und wurde von G. H. Williams (cit. bei 



